( «6i ) 



MÉCANIQUE APPLIQUÉE. — Sur le mécanisme de la désagrégation des 

 mortiers hydrauliques. Note de M. H. Le Chatelieii, présentée par 

 M. Ad. Carnot. 



« La désagrégation accidentelle des mortiers hydrauliques présente 

 quelques particularités restées jusqu'ici inexpliquées. Les conditions les 

 plus habituelles de cette désagrégation sont, comme on le sait, la présence 

 dans le ciment de chaux ou de magnésie non combinée, la présence dans 

 les eaux ambiantes de sulfates solubles de chaux et de magnésie (eau de 

 mer, eau séléniteuse). L'action de ces agents destructeurs ne se manifeste 

 pas seulement par une perte de cohésion mais aussi par des fentes, par des 

 gonflements, indices certains du développement de forces internes consi- 

 dérables, corrélatives soit de l'extinction tardive des bases libres, soit de la 

 combinaison des sulfates avec les sels calcaires du ciment. Sans insister 

 pour le moment sur la cause immédiate de ces forces, acceptons leur 

 existence comme un fait; il reste encore, rien que pour expliquer leurs 

 effets, bien des difficultés à résoudre. Voici l'une des plus graves: tandis 

 que l'hydratation de la chaux et de la magnésie ne demande, pour s'ache- 

 ver, que quelques jours au plus, l'action expansive ne se fait parfois sentir 

 qu'après des mois et des années. L'explication de ce retard, et des retards 

 semblables dans la destruction des mortiers à la mer, me semble résulter 

 de deux faits mis en évidence par mes recherches antérieures : la solu- 

 bilité plus ou moins grande de tous les composés actifs des ciments et la 

 variation de solubilité (') des corps solides avec la pression qu'ils sup- 

 portent. 



» La chaux ou la magnésie en s'éteignant, le sulfoaluminate en cristal- 

 lisant, développent, suivant leur proportion relative, des forces plus ou 

 moins énergiques; envisageons le cas où elles sont insuffisantes pour pro- 

 voquer une rupture immédiate et n'occasionnent, au premier moment, que 

 des tensions élastiques. Les éléments actifs du ciment ainsi mis en tension 

 voient leur solubilité croître; ils se dissolvent pour recristalliser immé- 

 diatement sur place hors de tension. Les déformations élastiques se trans- 

 forment, par ce mécanisme, en déformations permanentes qui se déve- 



(') H. Le Cuatelier, Sur la théorie du regel. {Comptes rendus, t. CXIV, p. 62 J 

 .892). 



C. R., 1S99, 1" Semestre. (T. CXXVIII, N° 11.) 87 



